— 152 — 



sente sur la fig. 1. On doit remarquer, que les faces de |1011{ 

 se développent assez rarement et n'atteignent jamais une grandeur 

 considérable. Les résultats de mesures sont présentés sur le tableau I. 

 Le rapport des axes crystallographiques: 



a :c= 1:3,3181 Karandéeff. 

 a : c = l : 3,5934 Traube. 



D'après les figures de corrosion (tabl., fig. 1, 2 et 3), obtenues par 

 l'action d'une solution de KNOg, la structure des crystaux est caracté- 

 risée par l'existence d'une seule axe de symétrie du 6-me ordre (classe 

 \^). H. Traube rapporte les crystaux du double sel à la classe Х^бЪ^. 



Les tablettes crystallines naturelles du sel double dans les rayons 

 parallèles polarisés traversant le crystal dans la direction de l'axe 

 Z, sont représentées sur le tabl. fig. 4 et 6, dans les rayons tra- 

 versant le crystal dans la direction perpendiculaire à l'axe Z— sur 

 le tabl, fig. 7. Dans les crystaux qui sont plus grands ces phéno- 

 mènes deviennent plus compliqués. Pour expliquer les propriétés opti; 

 ques ci-dessus mentionnées l'auteur suppose le crystal du sel double 

 composé de 8 crystaux hemimorphes du système hexagonal, qui se 

 grouppent selon les fig. 9 et fig. 10 (p. 145 et 146). Cette hypothèse 

 est confirmée par des phénomènes optiques des sections des tablettes 

 crystallines, perpendiculaires à l'axe Z. Une face de ces cristaux 

 est formée par une base naturelle jOOOl} AA et l'autre est une face 

 artificielle BB (fig. 11, p. 147). La phot. (fig. 5 tabl.) représente une de 

 ces plaques dans les rayons parallèles polarisés. Quant aux crystaux 

 de la grandeur plus considérable il faut supposer, qu'à mesure que 

 le crystal s'accroît, la structure devient plus compliquée. 



Institut Minéralogique, Université de Moscou. 



Explication des figures. 



PLANCHE II. 



Fig. 1. Face de (lOlO) | 



Fig. 2. Face de (1100) du même crystal / Figures de corrosion. 



Fig. 3. Face de (lOlO) d'un autre crystal j 



Fig. 4. Tablette naturelle du crystal dans les rayons parallèles (à l'axe Z) 



polarisés. Les prismes de Nicol sont croisés. 

 Fig. 5. Une plaque d'une tablette dans les mêmes conditions (fig. 4). 

 Fig. 6. Diffère de la fig. 4 par la petite demension du crystal. 

 Fig. 7. Le crystal placé sur la face de (lOlO) dans les rayons parallèles po- 

 larisés, perpendiculaires à l'axe Z. Les prismes de Nicol sont croisés. 



